9 = 
ЧАСТЬ в. 
Сюда отнесены были, какъ уже извфетно, включешя, обладавиия наи- 
болыпимъ удБльнымъ вфсомъ. Это были довольно дурно образованные кри- 
сталлики, напоминавипе собою длинные и широве столбики, новерхности 
коихъ были покрыты вертикальными штрихами. Цв$тъ ихъ быль бархатно- 
черный съ едва уловимымъ буроватымъ отт5нкомъ, блескъ полуметалличе- 
сай, изломъ раковистый. Минераль повидимому не обладаль вовсе прозрач- 
ностью, такъ какъ даже въ краяхъ тонкихъ осколковъ не пропускалъь ни- 
какого свЪта. Твердость между 6 и7, а удльный вфсъ 6,337. Черта ми- 
нерала темная, буроватаго отт$нка. 
Передъ паяльной трубкой минералъ не только не плавился, но и вообще 
повидимому не измфнялея, какъ бы долго его не прокаливать. Съ плавнями 
характерныхъ реакпй не даеть, обнаруживая лишь присутстве желЬза п 
марганца. Вирочемъ, за недостаткомъ исходнаго матер1ала, отношене мине- 
рала къ дЪйствю высокой температуры вообще и кь плавнямъ въ частности 
изучено было не полно. 
Соляная п азотная кислоты на минераль, даже приведенный въ со- 
стояне тончайшей пыли, дЪйствовали весьма слабо, сБрная же кислота, хотя 
правда и очень медленно, но повидимому полностью разлагаетъ минералъ. 
Съ гораздо большей легкостью нежели при помощи сЪрной кислоты, разло- 
жене минерала, достигается сплавлетемъ тонкаго его порошка съ камевымъ 
бисульФатомъ (КНЗО,), а также плавкой со щелочными Флюоридами и на- 
конецъ при помощи плавиковой кислоты. Съ пфлью достичь разложеня 
взятой для анализа навф$ски минерала, примфненъ былъ способъ сплавленя 
съ кислымъ сБрнокислымъ камемъ. 
Химический составъ минерала оказался нижеслБдуюцщий: 
Количе- 
ство со- 
ставныхъ 
частей въ 
оо. 
то. 1,26 ат — 0,01573033, что соотв$тствуетъ 5,982, или за округленемъ 6 
й 
810, СлБды 
Та,0; 42,17 = — 0,09455156 » » 85,961 » » » 86 
д 7 
МЬ.0,; 6,37 а — 0;23768656 » » 9,040 » » 9 
2 
по, ОлЬды 
Извфетя И. А. Н. 1998. 
